96 
AN ALES — FNERO PE i860, 
f undos, practicados cerca de las raices ; pues, tanto de un modo como 
de otro se aumenta la densidad i fuerza de la madera, i segum he- 
mos visto, el primero de estos metodos es el mejor, i la razon es mui 
sencilla: cuando el arbol esta sin corteza, losjugos nutritivos que de- 
bian formal - la capa del liber, entre la albura i la corteza, no pudiendo 
ser empleaaos con este objeto, pasan a la albura, la perfeccionan i le 
dan una dureza comparable a la del corazon del mismo arbol. 
Si se admitiera en Chile el metodo que hemos dicho siguen en Ale- 
mania, Inglaterra i Espana, se aumentaria la duracion de la madera, i 
tendria por otra parte la ventaja de quedar seca casi inmediatamente 
despues de cortada, mientras que siguiendo el metodo o rutina ordi- 
naria, necesitan un tiempo infinito para secarse bien, quedando con una 
gran tendencia a podrirse por el contacto de la albura, que es el princi- 
pal vehiculo de lasavia i por consecuencia el orijen de la destruccion. 
De todo lo que llevamos dicho i de otras experiencias que se tienen 
hechas sobre el particular, pueden deducirse las siguientes reglas para 
la mejor desecacion de las maderas : 
Es necesario escuadrar los arboles, o al menos, privarlos de la corte- 
za tan pronto como se corten, pues esta retarda sobremanera su de- 
secacion. 
Cuando las maderas estan cortadas o aserradas segun las dimensio- 
nes que se quiera, sea en tablas, tablones, durmientes, vigas, viguetas, 
tijerales, etc., se debe proceder inmediatamente a su desecacion, de- 
jandolas expuestas a todas las variaciones de la intemperie i dispuestas 
en los lugares de depdsito, de manera que las corrientes del aire se es- 
tablezcan al rededor de ellas con toda facilidad. 
Esta desecacion debe hacerse a la sombra i lentamente, porque brus- 
camente operada al sol, expone la madera a requebrajarse i hen- 
derse. 
No deben usarse las maderas hasta que hayan hecho todo su efecto, 
es decir, hasta que esten en perfecto estadode desecacion ; porque de lo 
contrario, las obras hechas con ellas estallan, se abren o rajan, i tanr 
bien se pudren con mas facilidad : si estan mui verdes, se desfiguran, 
se encorvan i vician, perjudicando la solidez i la elegancia de las cons- 
trucciones. 
Cuando las maderas llegan a los dos tercios de su desecacion, ab- 
sorven la humedad del aire, i es necesario por consecuencia tener lu- 
gares de deposito cerrados para cuando Ueguen a este primer grado de 
desecacion. 
La madera, cuando se seca, se encoje i se liace ma3 lijera : el roble, 
por ejemplo, pierde el tercio de su peso, i las maderas que son menos 
duras pierden mas. 
Esta contracoion o encojimiento delas maderas tiene lugar unicamen- 
